DEL DOTT. C. E. BIA.>CO!XI 889 



Il rame può essere dorato con nn metodo analogo 

 al suddescritto , ma il Signor Boettiger (i) ritiene che 

 per dorarlo bene sia necessario cominciare dal coprir- 

 lo con uno strato di platino , ciò che è facile e po- 

 co costoso , come si può vedere ora che si passa a par- 

 larne (2) . 



Plntinaturn . Il poco fa nominato Signor Boettiger 

 avendo trovalo per mezzo di esperienze sulla doratura 

 per via galvanica , che per questa niun sale era prefe- 

 ribile al cloruro doppio di oro e di sodio , ha tentato 

 d' impiegare per la platinatura il cloruro doppio di pla- 

 tino e di sodio . Le esperienze che ha fatto a questa 

 maniera sono perfettamente ben riuscite^ il più delle 

 volte non sono state necessarie che tre immersioni ap- 

 pena per ricoprire di uno strato molto forte di platino , 

 quantunque fosse grande la superBcie di rame che ve- 

 niva coperta . Qui pure , come per la doratura , è da 

 fare attenzione di asciugare e fregare fortemente il me- 

 tallo da platinare con tela fina , e di nettarlo tantosto 

 con creta senza eccezione tutte le volte che si cava 

 dalla soluzione di platino, non che di mettere cure an- 

 che maggiori nel prepararne la superficie in questo mo- 

 do prima di assoggettarlo al processo . E facile ottene- 

 re il cloruro doppio di platino e di sodio frammischian- 

 do in parti eguali del cloruro di platino secco , e del 

 sale di cucina puro nell'acqua distillata. 



Ramatura (3) . E vago P aspetto che prendono i fac- 

 sìmile , le medaglie , e i bronzi fatti di piombo , o di 

 altro metallo facilmente fusibile , allorché la loro su- 



(i) Archives de releclrìcilé par M. De la Rive N. i. pag. 2j8. 

 Annalen der Cliimie und der Pharniacie. Voi. 35. 



(2) Il rame inargentalo s' indora egualmente bene che l'argento 

 col metodo del Sig. De la Rive. 



(3) Intendo per ramatura il processo impiegato per ricoprire di 

 rame la superfìcie degli oggetti . 



